## POTENSI ZEOLIT ALAM DAN CaO DARI CANGKANG TELUR AYAM SEBAGAI KATALIS DALAM PEMBUATAN BIODIESEL DARI TREATED WASTE COOKING OIL

## POTENTIAL OF NATURAL ZEOLITE AND CaO FROM THE CHICKEN EGGSHELLS AS CATALYST IN PRODUCING BIODIESEL FROM  TREATED WASTE COOKING OIL
Taslim*, Meilia, Nike Taruna Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara Jl. Almamater Kampus USU Medan 20155, Indonesia
*E-mail :  taslim_hr@yahoo.co.id

## Abstrak
Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang terbuat dari bahan baku minyak nabati  maupun  hewani. Treated  Waste  Cooking  Oil (TWCO)  adalah  minyak jelantah  yang  diberikan pretreatment dengan  karbon  aktif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  potensi  katalis campuran  zeolit  alam  dan  CaO  yang  berasal  dari  cangkang  telur  ayam  dalam  pembuatan  biodiesel dengan  bahan  baku  TWCO.  Cangkang  telur  ayam  dikalsinasi  pada  suhu  1000 o C  dan  waktu  2  jam. Pengaruh  dari  penggunaan  katalis  zeolit  alam  dan  CaO  diamati  dalam  percobaan  ini.  Sifat-sifat biodiesel  seperti  persen  kemurnian,  densitas,  viskositas  kinematik,  dan  titik  nyala  dievaluasi  dan dibandingkan  dengan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Pada  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh yield biodiesel  untuk  katalis  zeolit  alam  tunggal,  CaO tunggal  dan  katalis  campuran  zeolit alam  dan CaO  yaitu  7,28%;  51,17%;  dan  87,40%.  Biodiesel  yang  dihasilkan  telah  memenuhi  SNI  dan menunjukkan  bahwa  penambahan  zeolit  mampu  meningkatkan  kemampuan  katalitik  sehingga berpotensi sebagai katalis berbiaya murah untuk memproduksi biodiesel.
Kata kunci : biodiesel, kalsium oksida, transesterifikasi, TWCO, zeolit alam

## Abstract
Biodiesel  is  an  alternative  fuel  for  diesel  engines  which  is  produced  from  either  vegetable  oils  or animal fats. Treated Waste Cooking Oil (TWCO) was the pretreated WCO using activated carbon to reduce  the  high  content  of  free  fatty  acid  (FFA).  The  objective  of  this  study  was  to  discover  the potential  of  catalyst  which  was  the  mixture  of  natural  zeolite  and  CaO  derived  from  the  chicken eggshells  in  producing  biodiesel  with  TWCO  as  feedstock.  Chicken  eggshells  were  calcined  at  the temperature  of  1000 o C  for  2  hours.  Effect  of  using  the  catalyst,  natural  zeolite  and  CaO,  was investigated in this study. The properties of biodiesel such as methyl ester content, density, kinematic viscosity and flash point were evaluated and compared to the Indonesian Standard (SNI). In this study, the biodiesel yield for catalyst of natural zeolite, CaO, and mixture of both were 7,28%; 51,17%; and 87,40%  respectively.  The  biodiesel  produced in  this  study  was  comparable  to  the  SNI standard and that  the  addition  of  natural  zeolite  could  enhance  the  catalytic  activity.  Therefore,  it  is  highly potential as low-cost catalyst in producing biodiesel.
Keywords : biodiesel, calcium oxide, natural zeolite, transesterification, TWCO

## Pendahuluan
Dewasa  ini,  kebanyakan  produsen  bahan bakar  memiliki  minat  terhadap  bahan  bakar terbarukan  alternatif  untuk  menggantikan  atau dicampurkan dengan bahan bakar dari petroleum. Bahan  bakar  alternatif  tersebut  dipercaya  akan mudah didapatkan, ramah lingkungan dan mampu bersaing baik secara teknologi maupun harga [2]. Penggunaan  bahan  bakar  bio  sebagai  pengganti bahan  bakar  fosil  saat  ini  sedang  diproduksi dengan  intensitas  yang  meningkat  [3].  Salah  satu bahan  bakar  bio  yang  menjadi  perhatian  adalah biodiesel.
Sekitar 95% dari produksi biodiesel di dunia dikonversi  dari  minyak  yang  dapat  dikonsumsi. Penggunaan minyak  yang dapat  dikonsumsi pada produksi biodiesel telah menjadikan minyak yang dapat  dikonsumsi  serta  biodiesel  mengalami peningkatan  harga  hingga  1,5–2  kali  lipat dibandingkan harga bahan bakar diesel [4]
Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mengatasi masalah biaya produksi biodiesel  yaitu dengan  menekan  biaya  bahan  baku  dengan memanfaatkan  minyak  jelantah  yang  merupakan limbah.  Selain  itu,  pemanfaatan  minyak  jelantah sebagai  bahan  baku  biodiesel  tentunya  akan mengurangi  masalah  kontaminasi  dikarenakan penggunaan  minyak  ini  akan  mengurangi  beban pemerintah  dalam  hal  pembuangan  limbah, pemeliharaan saluran pembuangan, dan pengolahan limbah minyak. Selain itu, penggunaan  katalis  heterogen  untuk  produksi biodiesel  banyak  dilakukan  dikarenakan  katalis heterogen  memiliki  keuntungan,  diantaranya adalah tidak korosif, mudah dipisahkan dan ramah lingkungan serta ekonomis [8]. Untuk mendapatkan katalis kalsium oksida (CaO) secara alami,  maka  kulit  telur  bekas  merupakan  sumber biomassa  yang  baik.  Komponen  utama  dari  kulit telur adalah kalsium karbonat (CaCO 3 ). Komponen  kalsium  karbonat  akan  dikonversi menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida pada temperatur tinggi [16].
Adapun  beberapa  penelitian  yang  dilakukan untuk  meningkatkan  kinerja  katalis  dimana  salah satunya  dilakukan  oleh  Wu,  dkk  (2013)  yang menyatakan bahwa aktivitas katalis CaO meningkat  setelah  digunakan  dengan  zeolit sebagai  penyangga.  Wu,  dkk  (2013)  membuat katalis  dengan  menggiling  CaO  dan  zeolit  secara bersamaan  kemudian  dilakukan  iradiasi  pada campuran  tersebut.  Kesimpulan  yang  diperoleh dari  penelitian  tersebut  menyebutkan  bahwa berbagai  logam  alkali  yang  diisi  pada  alumino atau  zeolit  terbukti  merupakan  katalis  basa  padat yang efektif untuk transesterifikasi minyak nabati [15].  Untuk  mengurangi  penggunaan  energi dalam  pembuatan  biodiesel,  penelitian  ini
dilakukan  dengan  menggunakan  katalis  paduan CaO  dan  zeolit  alam  yang  tidak  diberikan perlakuan  baik  secara  termal  ataupun  secara kimiawi  dan  diuji  kemampuan  katalis  dalam menghasilkan biodiesel.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  minyak  jelantah berbasis  minyak  kelapa  sawit  yang  termasuk limbah rumah tangga dan reaktan metanol dengan katalis  paduan  CaO  yang  berasal  dari  limbah cangkang  telur  ayam  dan  zeolit  alam  sebagai bahan  baku  dalam  pembuatan  biodiesel  melalui reaksi transesterifikasi.

## Teori
Katalis  homogen  menghasilkan  air  limbah dengan  volume  besar  yang  harus  diolah,  dan  hal ini  secara  signifikan  meningkatkan  biaya  dan berdampak  terhadap  lingkungan  pada  prosesnya. Oleh  karena  itu,  penggunaan  katalis  heterogen menjadi menarik karena katalis heterogen memiliki  keuntungan,  diantaranya  adalah  tidak korosif,  mudah  dipisahkan  dan  ramah  lingkungan serta ekonomis [8].
Kapur tohor adalah kalsium oksida (CaO) yang diperoleh  dari  kalsinasi  bubuk  kapur.  Kapur  tohor adalah  material  tak  beracun  yang tidak mahal  dan ramah  lingkungan.  Aktivitas  katalis  dari  kapur tohor dapat ditingkatkan dengan mengkonversinya menjadi kalsium metoksida (Ca(OCH 3 ) 2 ). Dibandingkan  dengan  CaO,  katalis  ini  memiliki aktivitas yang lebih tinggi dan kelarutan yang lebih rendah pada reaksi transesterifikasi dengan minyak nabati  [14].  Katalis  yang  berbasis  kalsium  (Ca) memiliki  aktivitas  katalis  yang  cenderung  lebih tingi  dimana  diantaranya  kalsium  metoksida memiliki  aktivitas  katalis  yang  sangat  baik  dan juga  memiliki  waktu  pakai  yang  panjang  serta dapat mempertahankan keaktifannya bahkan setelah digunakan berulang kali [8].
Secara  umum,  katalis  yang  baik  harus memenuhi  beberapa  syarat  yaitu  dapat  menjadi katalis pada reaksi transesterifikasi dan esterifikasi, tidak  terdeaktifasi  oleh  air,  stabil,  aktif  pada temperatur rendah, dan memiliki selektivitas tinggi. Efisiensi  katalis  bergantung  pada  beberapa  faktor yaitu luas permukaan spesifik, ukuran pori, volume pori dan konsentrasi sisi aktif [1].
Zeolit  memiliki  sifat  yang  unik  dimana permukaan dalam sangat mudah diakses dan terdiri lebih  dari  98%  dari  total  luas  permukaan.  Luas permukaannya  lebih  kurang  300  –  700  m 2 /g  [9]. Untuk  reaksi  transesterifikasi  yang  melibatkan Trigliserida  rantai  panjang  maka  zeolit  dengan ukuran  pori  yang  besar,  aktivitas  yang  meningkat seiring  dengan  rasio  Si/Al  dan  memiliki  sifat hidrofobik lebih diminati [2].

## Metodologi Penelitian Bahan Baku dan Pereaksi
Minyak  jelantah  diperoleh  dari  pedagang makanan  ringan  di  lingkungan  Jalan  Sumatera, Medan,  sedangkan  cangkang  telur  ayam broiler diperoleh dari pedagang di Kantin Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Metanol (kemurnian> 99,0%)  dibeli  dari  Merck,  Jerman.  Zeolit  alam dibeli dari PT Rudang Jaya Medan.

## Persiapan Bahan Baku
Minyak jelantah diberi pre-treatment menggunakan  karbon  aktif  sebanyak  10%  diaduk dengan kecepatan 250 rpm selama 30 menit        [7, 10].  Filtrat  diambil  sebagai  TWCO  dan  disimpan dalam  wadah  tertutup.  Zeolit  alam  dihancurkan dengan ball  mill dan  diayak menggunakan ayakan 200 mesh .  Sedangkan  cangkang  telur ayam  dicuci dan dikeringkan, lalu dihancurkan dengan ball mill, serta  diayak  menggunakan  ayakan  200 mesh . Preparasi  CaO  dilakukan  dengan  kalsinasi  pada suhu 1.000 °C selama 2 jam [11].

## Prosedur Transesterifikasi
TWCO  sebanyak  50  gram  dimasukkan  ke dalam  rangkaian  peralatan  transesterifikasi  dan diaduk  hingga  mencapai  suhu  65  °C.  Lalu ditambahkan pelarut metanol (dengan variasi rasio metanol  terhadap  TWCO  sebesar  12:1  dan campuran  katalis  zeolit  alam  dan  CaO  sebanyak 8%.  Reaksi  ini  berjalan  dengan  pengadukan  700 rpm  selama  3  jam.  Setelah  reaksi  selesai,  hasil reaksi  kemudian  didinginkan.  Campuran  hasil transesterifikasi ini dipisahkan dari  katalis padatnya  dengan  menggunakan  filtrasi  vakum. Filtrat kemudian dimasukan ke dalam corong pisah hingga  produk  metil  ester  dan  gliserol  terpisah dengan baik. Setelah itu  lapisan bawah dipisahkan dari  corong  pisah  dan  produk  metil  ester  dicuci dengan  menggunakan  air  panas  beberapa  kali untuk menghilangkan sisa gliserol dan katalis, lalu dipisahkan  dari  metanol  dan  air  dengan  cara pemanasan  pada  suhu  105  °C.  Metil  ester  hasil transesterifikasi kemudian ditentukan berat, dianalisis kemurniannya, dan dihitung persen yield biodieselnya.
Analisis Kimia Kompoisisi  Bahan  Baku  dan  Kemurnian Biodiesel
Komposisi  bahan  baku  TWCO  dan  kemurnian biodiesel dianalisis dengan menggunakan instrumen Gas Chromatography (GC).
Analisis  Densitas,  Viskositas  dan  Titik  Nyala Biodiesel Untuk analisis densitas dan viskositas menggunakan  instrumen  Viscosimeter  Ostwald  di
Laboratorium  Penelitian,  Departemen  Teknik Kimia,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Sumatera Utara, Medan. Analisis titik nyala biodiesel dengan instrumen closed cup flash tester .

## Hasil dan Pembahasan Hasil Analisis Bahan Baku TWCO
Tabel  1  menunjukkan  data  komposisi  asam lemak yang diperoleh melalui analisis menggunakan instrumen GC.

## Tabel 1. Komposisi Asam Lemak dari TWCO
Komponen Penyusun Komposisi % (b/b) Asam Laurat (C12:0) 0,3204 Asam Miristat (C14:0) 0,9069 Asam Palmitat (C16:0) 39,2970 Asam Palmitoleiat (C16:1) 0,1629 Asam Stearat (C18:0) 3,9210 Asam Oleat (C18:1) 44,9953 Asam Linoleat (C18:2) 9,6922 Asam Linolenat (C18:3) 0,2174 Asam Arakidat (C20:0) 0,3474 Asam Eikosenoat (C20:1) 0,1395
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1,  dapat ditentukan  bahwa  berat  molekul  asam  lemak TWCO  adalah  271,467  gram/mol.  Berdasarkan hasil  analisis  GC,  komponen  asam  lemak  yang utama pada sampel TWCO yaitu asam lemak tidak jenuh berupa asam oleat sebesar 44,99% dan asam lemak jenuh berupa asam palmitat sebesar 39,29%. Selain  itu,  dilakukan  analisis  kadar  FFA  pada TWCO  dengan  standar  AOCS  5a  –  40  dan diperoleh kadar FFA pada TWCO sebesar 0,4%.

## Morfologi Katalis
Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  analisis terhadap morfologi katalis menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM).
Gambar  1(a)  menunjukkan  morfologi  zeolit alam yang memiliki sisi – sisi yang tajam dan tidak beraturan. Gambar 1(b) menunjukkan abu cangkang  telur  yang  beraturan  dan  memiliki permukaan  yang  cenderung  datar.  Sedangkan Gambar  1(c)  menunjukkan  campuran  zeolit  alam dan  abu  cangkang  telur,  dimana  abu  cangkang telur yang berwarna lebih terang terdispersi merata pada  permukaan  zeolit  alam  yang memiliki  warna lebih gelap.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Zeolit Alam CaO Campuran % Y ie ld 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1:3 1,5:3,5 2:3 %Y ie ld CaO : Zeolit Alam (a) (b) (c)
Gambar  1.  Hasil  Analisis  SEM  (a)  Zeolit  Alam (b)  Abu  Cangkang  Telur  (c)  Paduan  Katalis  Zeolit Alam/CaO  dari  Abu  Cangkang  Telur  Ayam  dengan Perbesaran 1.000 Kali
Pengaruh  Variasi  Katalis  terhadap Yield

## Biodiesel
Gambar  2  menunjukkan  perbandingan  variasi katalis  terhadap yield biodiesel  dimana  terlihat bahwa yield biodiesel  yang  dihasilkan  dengan katalis  zeolit  alam,  CaO,  dan  katalis  campuran zeolit alam dan CaO yaitu sebesar 7,28%; 51,17%; dan  87,40%.  Untuk  pembuatan  biodiesel  dengan katalis  zeolit  alam  dengan  yield  yang  rendah dan  %kemurnian  biodiesel  yang  tidak  sesuai standar  tersebut  telah  sesuai  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Kay,  dkk  (2012)  dimana katalis  zeolit  alam  dengan  bahan  baku  minyak
jatropha  yang  berkualitas  rendah  tidak  dihasilkan metil  ester  [6].  Sedangkan  untuk  perbandingan katalis  CaO  dan  campuran  katalis  dimana penambahan  zeolit  alam  mampu  menghasilkan yield yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  dapat  disebabkan oleh  penambahan  senyawa  penyangga  mampu meningkatkan  dispersi  katali  dalam  campuran, sehingga  mampu  mempengaruhi  kemampuan katalitik dari katalis tersebut [13].
Gambar  2.  Perbandingan  Variasi  Katalis  terhadap Yield Biodiesel
Pengaruh  Komposisi  Katalis  terhadap Yield
Biodiesel Gambar 3. Perbandingan Komposisi Katalis terhadap Yield Biodiesel Gambar 3 menunjukkan perbandingan komposisi  katalis,  yakni  komposisi  CaO  :  zeolit alam  terhadap yield biodiesel  dimana  terlihat bahwa yield biodiesel  yang  dihasilkan  semakin menurun  dengan  komposisi  CaO  yang  semakin meningkat  dalam  campuran.  Kajian  ini  bertujuan untuk menentukan komposisi CaO dan zeolit alam yang  terbaik  dalam  campuran  katalis. Yield biodiesel  yang  diperoleh  dengan  komposisi CaO : zeolit  alam  sebesar  1:3;  1,5:3,5;  dan  2:3  yaitu sebesar 87,40%; 65,89%; dan 15,19%.
Hal  ini  sesuai  dengan  percobaan  yang  telah dilakukan oleh Wu, dkk (2013) yang menggunakan  katalis  dengan  komposisi  30% massa  CaO  pada  Zeolit  NaY  dengan  iradiasi microwave selama  20  menit  dan  merupakan  rasio
katalis terbaik pada percobaan tersebut dan dengan rasio  katalis  tersebut,  perbandingan  mol  bahan baku 9:1, jumlah katalis 3% dan temperatur 65 o C, dihasilkan  biodiesel  dengan  yield  melebihi  95% dengan waktu reaksi 3 jam [15].

## Analisis Sifat Fisik Biodiesel
Produk  biodiesel  dari  penggunaan  campuran katalis  zeolit  alam  dan  CaO  dari  cangkang  telur ayam  dibandingkan  dengan  standar  SNI  7182- 2015 [12] yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2.  Perbandingan  Sifat  Fisik  Biodiesel  dengan Standar SNI Parameter Produk SNI Kadar Ester (%) 99,32 ≥ 96,5 Densitas (kg/m 3 ) pada 40 o C 860 850 – 890 Titik Nyala ( o C) 158 > 100 Viskositas Kinematik (cSt) pada 40 o C 4,69 2,3 – 6,0
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  produk  hasil transesterifikasi  TWCO  menggunakan  katalis campuran zeolit alam dan CaO dari cangkang telur ayam  telah  memenuhi  sebagian  Standar  Nasional Indonesia (SNI 7182-2015).

## Kesimpulan
1. Asam lemak utama yang terdapat dalam bahan baku  minyak  jelantah  adalah  asam  oleat sebesar  44,49%  dan  asam  palmitat  sebesar 39,89%.
2. Penambahan  zeolit  alam  dapat  meningkatkan kemampuan  katalitik  pada  katalis    CaO  dari cangkang  telur  ayam,  hal  ini  ditandai  oleh peningkatan yield biodiesel.
3. Komposisi  CaO  terhadap  zeolit  alam  terbaik yang  dapat  digunakan  untuk  transesterifikasi TWCO adalah 1:3.
4. Analisis  fisik  pada  biodiesel  dengan  yield tertinggi  berupa  analisis  densitas,  viskositas kinematik, kemurnian dan titik nyala memperoleh  hasil  berturut  –  turut  sebesar 872,813  kg/m 3 ,  5,4  cSt,  99,32%  dan  158 o C. Hasil  yang  diperoleh  telah  memenuhi  Standar Nasional  Indonesia  (SNI  7185:2015)  untuk biodiesel.

## Daftar Pustaka
[1]  A.  A.  Refaat,  Biodiesel  Production  Using Solid  Metal  Oxide  Catalysts, International Journal of Environment and Science Technology , 8, (2011).
[2]  A. F. Lee, J. A. Bennett, J. C. Manayil, and K.
Wilson, Heterogeneous Catalysis for Sustainable Biodiesel Production via Esterification and Transesterification, Chemical Society Review , 43, (2014).
[3]   A.  K.  Endalew,  Y.  Kiros,  and  R.  Zanzi, Heterogeneous Catalysis for Biodiesel Production  from  Jatropha  curcas  Oil  (JCO),
Energy, 36, (2011).
[4]   L.  F.  Chuah,  S.  Yusup,  A.  R.  A.  Aziz,  A. Bokhari,  J.  J.  Klemes,  and  M.  Z.  Abdullah, Intensification  of  Biodiesel  Synthesis  from Waste  Cooking  Oil  (Palm  Olein)  in  a
Hydrodynamic Cavitation Reactor : Effect of
Operating  Parameters  on  Methyl  Ester Conversion, Chemical  Engineering  and
Processing , 95, (2015).
[5]   H.  V.  Lee,  J.  C.  Juan,  N.  F.  B.  Abdullah,  N.
M.  F.  Rabiah,  and  Y.  H.  T.  Yap, Heterogeneous  Base  Catalysts  for  Edible Palm and Non-Edible Jatropha-based
Biodiesel  Production, Chemistry  Central Journal , (2014).
[6]   K.  H.  Kay  and  S.  M.  Yasir,  Biodiesel Production from Low Quality Crude Jatropha Oil  Using  Heterogeneous  Catalyst, APCBEE Procedia: ICCP 2012 , 3, (2012) 2212-6708.
[7]   L.  S.  Kheang,  F.  Subari,  and  S.  A.  S.  A. Kadir,  Pre-Treatment  of  Palm  Olei-Derived Used  Frying  Oil  As  A  Feedstock  for  Non- Food  Applications, Journal  of  Oil  Palm Research , 23, (2011) 1185-1192.
[8]   O. Mohamed, F. Bensaheb, H. Bano, S. Behl, and  M.  Jarrar,  Evaluating  The  Role  of  The Appropriate  Catalysts  on  The  Efficacy  of Biodiesel  Production  From  Waste  Cooking Oil.  Review  Article, Scholars  Academic Journal of Biosciences (SAJB) , (2015).
[9]  P. Payra, P. K. Dutta, S. M. Auerbach., and K. A.  Carrado,  Handbook  of  Zeolite  Science And Technology, Marcel Dekker Inc., United States of America, 2003.
[10]  R.  S.  Putra,  T.  S.  Julianto,  P.  Hartono,  R.  D. Puspitasari, and A. Kurniawan, Pre-treatment of  Used-Cooking  Oil  as  Feed  Stocks  of Biodiesel  Production  by  Using  Activated Carbon and Clay Minerals, (2014).
[11]  S.  Sirisomboonchai,  M.  Abuduwayiti,  G. Guan,  C.  Samart,  S.  Abliz,  X.  Hao,  K. Kusakabe,  and  A.  Abudula,  Biodiesel Production  from  Waste  Cooking  Oil  Using Calcined  Scallop  Shell  As  Catalyst, Energy Conversion  and  Management ,  95,  (2015) 242-247.
[12]  SNI  7182:2015,  Biodiesel,  Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional, (2015).
[13]  T.  Moteki,  Y.  Murakami,  S.  Noda,  S. Maruyama, and T. Okubo, Zeolite Surface As A  Catalyst  Support  Material  for  Synthesi  of Single-Walled Carbon Nanotubes, The Journal of Physical Chemistry, (2011).
[14]  W.  Suwanthai,  V.  Punsuvon,  and  P. Vaithanomsat,  Optimization  of  Biodiesel
Production  from  A  Calcium  Methoxide Catalyst  Using  A  Statical  Model, Korean Journal of Chemical Engineering , (2015).
[15]  Wu,  Haitang.,  Junhua  Zhang,  Qin  Wei,  Jilu Zheng, dan Jianan  Zhang, Transesterification of  Soybean  Oil  to  Biodiesel  Using  Zeolite Supported  CaO  As  Strong  Base  Catalysts,
Fuel Processing Technology , 109, (2013).
[16]  Y.  H.  Tan,  M.  O.  Abdullah,  C.  N.  Hipolito, and  Y.  H.  T.  Yap,  Waste  Ostrich-  and Chicken-Eggshells  As  Heterogeneous  Base Catalyst  for  Biodiesel  Production  from  Used Booking  Oil  :  Catalyst  Characterization  and
Biodiesel Yield Performance, Applied Energy, 160, (2015).